^86 ' PLA 



déroche, le verre, à 35o degrés, se comportent de la même 



manière. Le phtorure de calcium ne paroitpas avoir d'action 



sensible. 



6° Sous l'influence de l'éponge de platine, l'oxide de car- 

 bone et l'oxigène se combinent, et le gaz nitreux est dé- 

 composé par l'hydrogène. 



7." A 5oo degrés le gaz hydrogène percaburé et l'oxigène 

 sont complètement transformés en eau et en acide carbo- 

 nique. 



8.° La configuration des corps a de l'influence sur leur 

 action ; les corps anguleux ont une action plus vive que ceux 

 qui sont arrondis. 



g." La propriété d'enflammer le mélange de 1 volume 

 d'ôxigène et de 2 volumes d'hydrogène à froid , n'est pas 

 inhérente aux métaux ; on peut la leur donner ou la leur ôter 

 à volonté. 



Platine en fils. 



a. Un fil de platine neuf d'un vingtième de millimètre de 

 diamètre 5 replié en écheveau de cent tours, n'agit qu'à la 

 température de 5qo degrés. 



h. Rougi plusieurs fois, il est susceptible d'agir à la tem- 

 pérature de 5o à 60 degrés. 



c. Si ce fil a été plongé pendant quelques minutes dans 

 l'acide nitrique chaud ou froid, lavé ensuite, puis exposé 

 à 200 degrés, il devient susceptible d'agir à froid. Le fil ren- 

 fermé dans un vase de verre, conserve sa propriété pendant 

 vingt-quatre heures. 



Le fil perd sa propriété au bout de cinq minutes, 1.° quand 

 on le plonge, après l'avoir isolé par un manche de gomme 

 laque 5 dans une petite quantité de mercure isolé pareille- 

 ment; 2.° quand on l'expose à un courant rapide d'air, d'ôxi- 

 gène, d'acide carbonique, d'hydrogène secs. 



La potasse, la soude, l'ammoniaque ne lui enlèvent pas 

 la propriété qu'il a acquis par le contact de l'acide nitrique. 



Platine en limaille. 

 a. La limaille de platine , faite avec une lime moyenne , 

 agit immédiatement après sa formation; mais elle perd peu 

 h peu cette propriété. 



